POLARISATIONSERSCHEINUNGEN UND MATERIALPRÜFUNO. 377 



die positive Ordinatenachse, und erreicht, wenn H wieder das 

 positive Maximum H x erreicht hat, nahezu den positiven Anfangs- 

 werth JB 1 . 



Der absteigende und aufsteigende Theil der Inductionscurven, 

 die diesem Magnetisierungscyklus entsprechen, schliessen eine 

 Fläche ein, die der während dieses Cyklus geleisteten Polarisations- 

 arbeit, der sogenannten Hysteresisarbeit, proportional ist. 



Die Grösse dieser Fläche, sowie die Form der aufsteigenden 

 und absteigenden Inductionscurven ist für das Material sehr cha- 

 rakteristisch. Die Grösse der Flächen wird durch den Kohlen- 

 gehalt, durch den mechanischen Härtegrad, durch den Gehalt an 

 gewissen Metallen, so z. B. Mangan-, Chrom- und Wolframgehalt 

 sehr stark beeinflusst. 



So ist z. B. für starke Magnetisierungen die Arbeit für einen 

 Magnetisierungscyklus in sehr weichem Schmiedeeisen ca. 10000 Erg 

 pro cm 3 , in weichem Eisen ca. 16000. Für die verschiedenen 

 Gusseisenqualitäten schwankt diese Arbeit für dieselben Magneti- 

 sierungscyklen zwischen 13000 und 30000 Erg, in weichen 

 Stahlsorten zwischen 40 000 und 60 000 Erg. Claviersaitenstahl 

 hat im ausgeglühten Zustande eine Hysteresisarbeit von 80000 

 bis 90000 Erg, gehärtet ca. 110—120000 Erg, Chromstahl hat 

 in geglühtem Zustande ca. 65000 und in Oel gehärtet 167 000 Erg. 

 Wolframstahl mit 3,4 % Wolfram, 0,6 % Mangan und 0,5 % Kohle 

 hat nach Hopkinson eine Hysteresisarbeit von 216000 Erg pro 

 Cyklus bei hoher Magnetisierung. Die Abhängigkeit der statischen 

 Hysteresisarbeit w von den Inductionsgrenzen der Cyklen kann 

 näherungs weise durch die Formel w = tjB 1 ' 6 dargestellt werden; 

 rj } der sogenannte Hysteresiscoefficient, ist ebenfalls eine charak- 

 teristische Grösse des Materials. 



In den verschiedenen Nickelsorten schwankt die Hysteresis- 

 arbeit für starke Maguetisierungscyklen zwischen 10000 und 

 25000 Erg pro cm 3 . 



Vergleicht man diese Zahlen miteinander, so ergiebt sich 

 daraus, dass die Werthe der Hysteresisarbeit zwischen 10000 für 

 weiches Schmiedeeisen und 216000 für harten Wolframstahl eine 

 genaue Skala zur Charakterisierung der verschiedenen Eisen- und 

 Stahlqualitäten abgeben können. 



